426 HEULANDITE. 



neaux, lorsque le plan des axes coïncide avec le plan de polarisa- 

 tion ou qu'il lui est perpendiculaire , et par l'angle considérable 

 que le plan des axes rouges fait avec le plan des axes bleus. J'ai 

 mesuré cet angle sur un grand nombre de plaques et j'ai trouvé 

 qu'il oscillait entre 7° et 12° avec une valeur moyenne de 10'. De 

 faibles changements dans la température suffisent pour modifier 

 temporairement l'écartement des axes et même leur orientation, 

 qui peut avoir lieu suivant deux plans rectangulaires entre eux. 

 Une plaque homogène m'a donné à 20° C. : 2E=52°ray, rouges, 

 53° ray. bleus; plan des axes presque parallèle a la base. D'autres 

 plaques extraites d'un cristal des Féroë offraient a 20° C. : en un 

 point, 2E=46°ray. rouges, 47° ray. bleus; en un autre point, 

 2E = 27° 30' ray. rouges, 28" ray. bleus, plan des axes parallèle à 

 la base; en un troisième point, axes rouges faiblement séparés dans 

 un plan presque perpendiculaire à la base et axes bleus réunis. 

 En chauffant ces plaques avec précaution jusque vers 100°, on voit 

 d'abord les axes rouges se réunir et les axes bleus passer dans un 

 plan normal à celui qui contenait précédemment les rouges, puis, 

 â mesure que la température augmente, les uns et les autres s'é- 

 carter de plus en plus dans ce plan. L'altération que la Heulan- 

 dite éprouve dans sa transparence vers 200" ne permet pas de s'as- 

 surer si a une température suffisamment élevée ses modifications 

 tbermo-optiques deviendraient permanentes comme celles de l'or- 

 those. 



Eclat vitreux sur les faces des cristaux; fortement nacré sur g 1 . 

 incolore; blanche; grise; jaune; brune; rouge de chair ou rouge 

 brique. D'après des recherches microscopiques de M. Kenngott, la 

 couleur rouge de la Heulandite de la vallée de Fassa, serait due à 

 l'interposition d'un minéral en aiguilles ou en grains cristallins 

 arrondis. Poussière blanche. Très-fragile. Dur. = 3,5 à 4. Dens. 

 = 2,18 à 2,22. 



M. Damour a trouvé qu'un gramme de Heulandite en cristaux 

 transparents des Féroë perdait S1 ',0375 au bout d'un mois de sé- 

 jour dans l'air sec et qu'il reprenait son poids primitif après vingt- 

 quatre heures d'exposition a l'air libre. La perte est de 2,10 p. 100 

 à 100° et de 8,70 p. 100 à 150°; elle se réduit a zéro après un sé- 

 jour de vingt-quatre heures à l'air. Chauffé a 190°, le minéral 

 perd 12,30 p. 100, et il ne reprend plus que lentement l'eau qu'il 

 avait abandonnée; au bout de deux mois passés a l'air, la perte 

 n'est plus que de 2,10 p, 400. Au rouge vif, la perte totale est de 

 15,80 p. 100. Au chalumeau, blanchit, se gonfle et fond en émail 

 blanc. Facilement attaquée par l'acide chlorhydrique avec sépa- 

 ration de silice pulvérulente. 



Ca, Al, Si 6 + 511 : Silice 59,11 Alumine 16,92 Chaux 9,19 

 Eau 14,78; une petite quantité de chaux est remplacée par de la 

 soude et de la potasse. 



